TK-1-289 改0

東海第二発電所設置変更許可段階で示した解析用液状化強度特性の代表性及び網羅性について

平成３０年３月２６日
日本原子力発電株式会社

1室内液状化強度試験箇所の代表性及び網羅性の評価（Ｄ２ｇ－３層）
0300

4001020300.074005551010101515152020202525303035353545●■

敷地調査孔（D2g-3層）
液状化強度試験試料採取位置
近傍調査孔
敷地内調査孔平均値,1σ
液状化強度試験試料採取位置
近傍 調査孔平均値、1σ50N値○ 敷地調査孔（D2g-3層）■ 液状化強度試験箇所● 敷地内調査孔平均値,1σ■ 液状化強度試験試料採取位置○■45

近傍 調査孔平均値、1σ50700

70000

40404572530○■

調査孔と液状化試料採取地点の位置（D2g-3層）

0040○ 調査孔
◎ 設置変更許可申請時の液状化試験試料採取箇所● 追加液状化強度試験試料採取箇所

500

深度（GL－m）No.2

2000深度（GL－m）

深度（GL－m）

T-6-F，T-7-F

100

液状化強度比RL（道路橋示方書式）

細粒分含有率（%）

N値

細粒分含有率●■

敷地調査孔（D2g-3層）
液状化強度試験試料採取位置
近傍調査孔
敷地内調査孔平均値,1σ
液状化強度試験試料採取位置
近傍 調査孔平均値、1σ50

液状化強度比RL（道路橋示方書式より算出）

10090

重量通過百分率（%）

8070

D2g-3層
敷地内調査箇所
室内液状化強度試験供試体

・室内液状化強度試験試料採取箇所近傍孔の平均N値は，敷地内調査孔の平均値より小さい。

60

・室内液状化強度試験試料採取箇所の平均細粒分含有率Fcは敷地内調査孔の平均値より小さい。

5040

・室内液状化強度試験箇所の粒度分布は，敷地内調査孔の結果の範囲内である。

30201000.001

0.010.11

粒径（mm）

粒径加積曲線10100

液状化強度比RLの比較により液状化強度試験試料採取箇所近傍孔平均RL＜敷地内調査孔平均RLを確認した。

2解析用液状化強度特性の代表性及び網羅性（Ｄ２ｇ－３層）
2.0○

設置変更許可申請時室内液状化強度試験
室内液状化強度試験回帰曲線（平均）
解析用液状化強度特性（-1σ）

せん断応力比（τ/σm）

1.5●（-1σ）＝0.573▲

追加室内液状化強度試験■

FLIP（豊浦標準砂）1.00.50.00.11101001000

繰返し載荷回数 Nc

・追加室内液状化強度試験結果は，設置変更許可申請時の室内液状化強度試験結果と概ね同様の傾向である。
・追加室内液状化強度試験結果は，設置変更許可申請時の室内液状化強度試験結果から設定した敷地原地盤のD2g-3層の解析用液状化強度特性（－1σ）を概ね上回る結果となった。
・豊浦標準砂の解析用液状化強度特性は，敷地原地盤の全室内液状化強度試験結果よりも十分保守的に小さい設定となっている。

3

室内液状化強度試験箇所の代表性及び網羅性の評価（Ｄ１ｇ－１層）
0No.12040

液状化強度比RL（道路橋示方書式）

細粒分含有率（%）

N値
6080

0100

10200.130000555101010110100

No.1

深度（GL－m）

深度（GL－m）

No.2

○ 調査孔
◎ 設置変更許可申請時の液状化強度試験試料採取箇所● 追加液状化強度試験試料採取箇所

151515202020

○
■
●
■

調査孔と液状化試料採取地点の位置（D1g-1層）

深度（GL－m）

MB-4
T-6-F，T-7-F25

敷地調査孔（D1g-1層）
液状化強度試験試料採取位置
近傍調査孔
敷地内調査孔平均値,1σ
液状化強度試験試料採取位置
近傍 調査孔平均値、1σN値

○
■
●
■
25

敷地調査孔（D1g-1層）
液状化強度試験箇所
敷地内調査孔平均値,1σ
液状化強度試験試料採取位置
近傍 調査孔平均値、1σ

細粒分含有率100

重量通過百分率（%）

9080

D1g-1層
敷地外調査箇所
室内液状化強度試験供試体●■

敷地調査孔（D1g-1層）
液状化強度試験試料採取位置
近傍調査孔
敷地内調査孔平均値,1σ
液状化強度試験試料採取位置
近傍 調査孔平均値、1σ25

液状化強度比RL（道路橋示方書式より算出）

・室内液状化強度試験試料採取近傍孔のN値は28，29，60回と，敷地内調査孔の下限及び上限値付70近の値である。

6050

・室内液状化強度試験供試体の細粒分含有率Fcは敷地内調査孔の最大及び最小値付近の値であり，

4030

その平均値は敷地内調査孔の平均値より小さい。

20・室内液状化強度試験箇所の粒度分布は，調査孔と同様，または粒径が小さく粒度は均一である。

1000.001○■

0.010.1

110100

粒径（mm）

粒径加積曲線

液状化強度比RLの比較により液状化強度試験試料箇所平均RL＜敷地内調査孔平均RLを確認した。

4解析用液状化強度特性の代表性及び網羅性（Ｄ１ｇ－１層）
1.5○

設置変更許可申請時室内液状化強度試験
室内液状化強度試験回帰曲線（平均）
解析用液状化強度特性（-1σ）

せん断応力比（τ/σm'）

1.0●（-1σ）＝0.346▲

追加室内液状化強度試験■FLIP（豊浦標準砂）0.50.00.1

1101001000

繰返し載荷回数 Nc

・追加室内液状化強度試験結果は，設置変更許可申請時の室内液状化強度試験結果より大きい値を示している。
・設置変更許可申請時の室内液状化強度試験結果から設定した敷地原地盤のD1g-1層の解析用液状化強度特性（-1σ）は，追加室内液状化強度試験結果よりも保守的に小さい設定となっている。
・豊浦標準砂の解析用液状化強度特性は，敷地原地盤の全室内液状化強度試験結果よりも十分保守的に小さい設定となっている。

5

液状化強度試験の代表性及び網羅性の評価
まとめ
室内液状化強度試験が完了しているD2g-3層及びD1g-1層の設置変更許可申請時の解析用液状化強度特性の代表性及び網羅性について検討した。
（その他の地層は追而）
室内液状化強度試験試料採取箇所の代表性及び網羅性については，液状化強度と密接な相関関係を示すN値，細粒分含有率Fc及び道路橋示方書（平成24年3月 Ⅴ耐震設計編）式で算定される液状化強度比RLとの比較により検討した。また，設置変更許可申請時の各層の解析用液状化強度特性の代表性については，追加室内液状化強度試験結果との比較により検討した。

土層名

代表性及び網羅性の評価
・室内液状化強度試験試料採取箇所は，敷地内調査孔と比較して平均N値が保守的に小さい。
②平均細粒分含有率Fcは敷地原地盤調査孔の平均値より小さく，保守的に下限値付近の値である。

D2g-3層・N値と細粒分含有率Fcから算定する道路橋示方書式の液状化強度比RLは室内液状化強度試験試料採取箇所が小さいことから代表性を有すると評価した。
・設置変更許可申請時の解析用液状化強度特性は，概ね追加室内液状化強度試験結果の保守側に小さい値と同様の傾向を呈していることから代表性を有すると評価した。
・豊浦標準砂の解析用液状化強度特性は，敷地原地盤の全室内液状化強度試験結果よりも十分保守的に小さい設定となっている。
・室内液状化強度試験試料採取箇所は，敷地内調査孔と比較して平均N値はやや大きい②平均細粒分含有率Fcは敷地内調査孔の平均値より小さく，保守的に下限値付近の値である

D1g-1層・N値と細粒分含有率Fcから算定する道路橋示方書式の液状化強度比RLは室内液状化強度試験試料採取箇所が小さいことから代表性を有すると評価した。
・設置変更許可申請時の解析用液状化強度特性は，追加室内液状化強度試験結果に比べ，保守側に小さい値となっていることから代表性を有すると評価した。
・豊浦標準砂の解析用液状化強度特性は，敷地原地盤の全室内液状化強度試験結果よりも十分保守的に小さい設定となっている。

6